240 H. Matthes u. F. König: Rohfaser- und Cellulosebest. 



Die H e n 11 e b e r g - Faser wie die nach Koni g hergestellte 

 hatten nach dem Behandeln mit Wasserstoffsuperoxyd schmutzig 

 weiße Farbe angenommen, rein weiß wurden sie nicht erhalten. 



Es war interessant festzustellen, in welcher Weise sich die Kon- 

 zentration der Wasserstoffsuperoxydlösung in den einzelnen Tagen 

 im \^erlaufe der Reaktion ^'eränderte. 



Nach König hergestellte Chinarohfaser wui'de sechs Tage 

 lang in der oben angegebenen Weise mit Wasserstoffsuperoxydlösung 

 und Ammoniak behandelt. Die Faser wurde mit 210 ccm Wasserstoff- 

 sviperoxydlösung inklusive Ammoniaklösung Übergossen, mit einer 

 Ausgangskonzeiitration von 2,851% HjOo. Nach 24 Stunden wurden 

 10 ccin herausgenommen und mit Jodkalium und Natriumthiosvilfat 

 titriert. Die Konzentration war gefallen auf 2,61 °o HoOg. 



Es wiu'deu nun 10 ccm Perhydrol zugegeben, wodurch die Kon- 

 zentration auf 2,61 + 1.43 = 4,04% stieg. 



Die Farbe der Faser war bräunlich. 



Nach 24 Stunden war der Prozentgehalt der Flüssigkeit auf 

 2,04 gefallen. Hierzu 10 ccm Perhydrol 2,04 + 1,43 = 3,47% HoO,- 

 Die Faser war etwas heller geworden. 



Nach 24 Stvmden war der Prozentgehalt an HgOo auf 0,95 ge- 

 fallen. Nach Zugabe von 10 ccm Perhydrol: 0,95 + 1,43" = 2,38% H.O^' 

 Farbe der Faser gelblichbraun. 



Nach 48 stündigem Stehen war der Prozentgehalt an HjOg 

 auf 0,034% gefallen. Nach Zugabe von 10 ccm Perhydrol 0.034 + 1,43 

 = 1,464% HgOj. Die Faser war heller geworden. 



Nach 24 Stunden war die Faser schmutzig weiß. Der CJehalt 

 an H.,02 war auf 0,306% gefallen. 



Die Werte fielen also von: 



2,857% in 24 Stunden auf 2,610«' also von 100 auf 91,36"o- 



4,04% in 24 Stunden auf 2,04%, also von 100 auf 50,50"o- 



3,47% in 24 Stunden auf 0,95%, also von 100 auf 27,38"o- 



2,38% in 48 Stunden auf 0,03%, also von 100 auf 23,50%M. 



1,46% in 24 Stunden auf 0,30%, also von 100 auf 20,55%. 



Also anfangs geringer Wasserstoffsuperoxydverbrauch zui 

 Oxydation der Lignine, dann großer Verbrauch des Reagenses jeden- 

 falls fast nur durch Oberflächenwirkung der kolloidal gelösten Substanzen. 



Die Verbrennung der Chinarinden-Reincellulose ergab: 



0,4234 g Substanz gaben 0,6750 g CO2. 

 0,4158 g Substanz gaben 0,6671 g COj. 



Berechnet für Cellulose: 44,40% C. 



(Jefuuden im Mittel: 43,63",, C. 



(Schluß folgt.) 



^) Umgerechnet auf 24 Stunden. 



